Hausschwamm Studien 
339 
Temperatur zweifelsohne auf die Schnelligkeit des Überwachsens, ich habe 
aber Infection von Holzproben im gleichen Keller auch noch bei 7—8° 
gesehen; der Pilz wird also nicht etwa erst bei ca. 11° infection stüchtig. 
Ebensowenig hängt der Verfall des Luftmycels ab November ca. mit der 
sinkenden Temperatur zusammen, es ist das vielmehr sein natürliches 
Lebensende, das bei anderen Versuchen also gerade so gut in das Früh¬ 
jahr fallen kann. 
Feuchtigkeitsgehalt der Hölzer. 
Die sich aus den oben mitgeteilten Versuchen ergebende Tatsache, 
daß in gewissen Fällen erst directe Befeuchtung der Holzstücke durch 
die Bodenfeuchtigkeit zur Schwammzersetzung führt, letztere also lediglich 
bei sehr leicht angreifbaren Holzarten in wasserdampfreicher Luft durch 
bloße Berührung mit dem ihnen aufliegenden Mycel erfolgt, verlieren diese 
Feuchtigkeitsbestimmungen erheblich an Interesse. Immerhin mögen sie 
eine Vorstellung von dem Wassergehalt^ der Versuchshölzer geben, ohne 
dabei besondere Ansprüche nach irgendeiner Richtung zu stellen. Die 
Proben wurden absichtlich von verschiedener Herkunft und Größe ge¬ 
wählt, es mag das auf die bisweilen recht erheblichen Differenzen mit- 
wirken. 
In einigen Fällen wurde nur der Wassergehalt der vorher ca. 10 
Wochen im Keller gehaltenen Proben, in anderen gleichzeitig auch der 
lufttrockner Stücke (im Laboratorium bei ca. 20° aufbewahrt) be¬ 
stimmt; es wurde dann zunächst direct gewogen (stets in verschlossenem 
Wägeglas), darauf der Kellerluft ausgesetzt (alle gleichmäßig 1 m über 
Erde), wieder gewogen und nun bei allmählich auf 110° gesteigerter Tem¬ 
peratur bis zum constanten Gewicht getrocknet 1 ); Abzug des zurückge¬ 
wogenen Glases ergibt die drei hier in Frage kommenden Zahlen für 
wasserfreies, lufttrockenes (Laboratorium) und kellertrocknes Holz. 
Eine der Bestimmungen bezieht sich auf morsches Merulius-krankes 
Fichtenholz von einer Kistenwand im Keller. 
Der totale Feuchtigkeitsgehalt der Fichtenholzproben in der Keller¬ 
luft schwankte erheblich, unter Abzug einer extremen Zahl (20,72%) be¬ 
wegte er sich zwischen 11,4 und 16,8%; 12—15% darf wohl als un¬ 
gefährer Mittelwert gelten, annähernd die Hälfte davon dürfte im Keller 
aufgenommen werden, der absolute Wassergehalt steigt hier bis auf über 
das Doppelte. Die beiden Bestimmungen für Eichenkernholz stimmen 
gut überein, der Wassergehalt des Kellerholzes belief sich auf 17—18 %, 
des an der Luft liegenden auf 12—13%; bei der Buche waren die 
gleichen Zahlen ca. 18—23 bzw. 15—17 °/ 0 , hier ist der Mehrgehalt also 
nicht sehr erheblich. 
Der totale Wassergehalt des schwammkranken (morschen) Fichten¬ 
brettes im Keller stieg auf 25,5 %. Genauere Zahlen s. umstehend 
(p. 340). 
1) Es waren dazu 7—10 Tage erforderlich, weitere Fortsetzung des Trocknens 
ergab wieder langsame Zunahme; die Eichenstücke verlangten 12 Tage. Durchweg ist 
der größte Teil des Wassers schon nach 2 Tagen entwichen, von da an beträgt die 
Abnahme selten über 1—2 g. 
22* 
